( ,3o ) 



rais d'or, j'ai fait usage d'un procd particulier d'amalgamation dont l'indus- 

 trie pourra peut-tre tirer parti et dont je vais essayer de donner une ide. 

 Quel est le but de l'amalgamation au moulin? c'est de diviser le mer- 

 cure en gouttelettes, afin qu'il puisse saisir les parcelles d'or partout o il y 

 en a; mais cette division ne peut jamais tre assez grande, quelle que soit 

 la dure de l'opration , pour qu'il se trouve du mercure dans tous les en- 

 droits o il existe de l'or; de sorte que ce dernier ne peut jamais tre re- . 

 tir en entier. Pour parer cet inconvnient , j'ai substitu au moulin un 

 mcanisme au moyen duquel on prsente aux parcelles d'or une grande 

 tendue de surface de mercure, afin qu'il y ait plus de chances d'enle- 

 ver l'or et de perdre moins de mercure. 



L'appareil se compose, i' d'une auge en bois, destine recevoir le 

 minerai aurifre; 2 d'une masse paralllipipdique en zinc, vide l'ex- 

 trieur, de manire former quatre surfaces paraboliques. Cette masse, 

 dont la surface est amalgame, est porte par deux tourillons reposant dans 

 deux gorges pratiques dans deux faces parallles del'auge; ainsi dispose, 

 elle est mise en mouvement, plus ou moins rapidement, au moyen d'une 

 manivelle. 



On conoit, d'aprs cette disposition, que lorsque le minerai , dans un 

 tat de division suffisant, est introduit dans l'auge avec du mercure et une 

 certaine quantit d'eau, de manire le transformer en pte liquide, si l'on 

 fait tourner le zinc, les artes des surfaces paraboliques prennent au fond 

 de la caisse le minerai , qui s'tend sur les surfaces amalgames et leur 

 abandonne l'or qu'il renferme , ainsi qu'une portion du mercure; mais, 

 comme le mouvement de rotation continue pendant un certain temps, 

 toutes les parties du minerai touchant successivement le zinc amalgam , 

 aucune parcelle d'or ne doit chapper l'action du mercure. 



L'amalgame form reste sur le zinc ou tombe au fond de la caisse, 

 quand le poids en est trop fort; en outre, les gouttelettes de mercure, 

 mesure qu'elles se forment, sont enleves par le zinc et retombent; ainsi de 

 suite. Quand on juge l'opration termine, on retire le zinc, on enlve de 

 dessus la surface le plus possible d'amalgame, on lave le minerai, et l'on 

 opre ensuite comme dans l'amalgamation. 



Je crois en avoir dit assez pour faire connatre le mode d'action de l'ap- 

 pareil avec lequel j'ai expriment. 



Dans une exprience qui a dur dix heures , et dans laquelle on a 

 opr sur 2''',5oo du minerai de Blagovejensk concentr, dont la teneur 

 tait de 0,00012, je n'ai laiss dans les rsidus que 0,00001. 



